http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL

## PENGARUH PENAMBAHAN KAPUR PADA SEMEN GEOPOLIMER TERHADAP MORTAR GEOPOLIMER
EGA MARYENTTRY 1 , FIRDAUS 2 , WANDA YUDHA PRAWIRA 3
Sains Teknologi, Universitas Bina Darma 12 maryenttryega@gmail.com 1 , firdaus.dr@binadarma.ac.id 2 , wandaprawira@binadarma.ac.id 3 DOI: http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v7i1.4753
Abstract: Concrete  is  widely  used  to  build  infrastructure,  with  the  increasing  use  of  cement  in Indonesia  causing  Portland  production  to  increase  and  have  a  negative  impact  on  the  environment. This  is  because  in  the  cement  production  process  the  combustion  results  release  CO2  which  is released  directly  into  the  air.  Therefore  we  need  another  alternative  that  can  replace  cement.  This study aims to analyze the effect of adding lime to geopolymer cement on geopolymer mortar. From the  results  of  this  study,  the  effect  of  the  addition  of  lime  was  very  influential  on  the  compressive strength value at the age of 28 days, the addition of lime with a percentage of 1%, 2%, 3%, and  4% in each percentage at the age of the test object 28 days. The highest compressive strength value in the addition  of  lime  was  obtained  at  a  percentage  of  4%  with  w/c  0.30  at  the  age  of  28  days  with  a compressive  strength  of  1.6  MPa,  and  in  the  percentage  of  using  lime  the  lowes t compressive strength could be at a percentage of 1% with a w/c of  0.45 with a compressive strength of 1.2 Mpa. Keywords: fly ash, lime, geopolymer mortar

## A. Pendahuluan
Dengan  berjalannya  perkembangan  zaman  dalam  bidang  konstruksi  Indonesia,  penggunaan  beton banyak  digunakan  untuk  membangun  infrastruktur  seperti  pekerjaan  gedung,  jalan,  bendungan, jembatan dan lain-lain.
Beton merupakan campuran yang dibentuk oleh agregat halus, agregat kasar yang berupa batu pecah atau  kerikil  yang  dicampur  menjadi  satu  dengan  suatu  pasta  yang  terbuat  dari  semen  dan  air.  Untuk menghasilkan karakteristik tertentu biasanya ditambahkan satu atau lebih bahan kimia yang bertujuan untuk  waktu  pengerasan.  Oleh  karena  itu  kualitas  beton  yang  baik  tergantung  pada  campuran  nya. Bahan  campuran  yang  sangat  diperlukan  dalam  pembuatan  beton  adalah  semen.  Penggunaan  semen pada  bidang  konstruksi  menyebabkan  peningkatan  produksi  semen  portland  yang  berdampak  buruk pada lingkungan. Hal itu disebabkan pada proses pembakaran bahan baku untuk menghasilkan semen hasil  pembakaran  mengeluarkan  CO2  secara  langsung  ke  udara.  Maka  dari  itu  diperlukan  bahan alternative  lain  yang  bisa  menggantikan  semen,  yaitu  dengan  memanfaatkan  pengembangan  beton dengan menggunakan bahan pengikat yang dikenal dengan geopolimer.
Semen geopolimer merupakan sintesa dari bahan alam non organik lewat proses polimerisasi. Bahan baku  utama  yang  diperlukan  untuk  pembuatan  semen  geopolimer  adalah  bahan  bahan  yang  banyak mengandung unsur-unsur silika (SiO2) dan alumina (A12O3). (Muhammad Amin dan Suharto, 2017: 31)
Mortar  geopolimer  merupakan  salah  satu  bahan  alternative  pengganti  semen  Portland  yang  kurang ramah  lingkungan  dalam  pembuatan  mortar.  Pada  penelitian  ini  mortar  geopolimer  dibuat menggunakan  campuran  kapur  berbahan  dasar  abu  terbang  (fly  ash)  yang  mengandung  silica  dan alumunium  sama  seperti  semen  yang  dapat  bereaksi  dengan  cairan  alkaline  activator  untuk menghasilkan bahan pengikat (binder). (Andika Okky, 2019)
Berdasarkan banyak penelitian sebelumnya tentang produksi inovasi material mortar, pada prinsipnya produksi  mortar  geopolimer  dapat  dilakukan  pemanfaatan  limbah  industri  bekas,  yaitu  bahan  yang memiliki  kandungan  utama  silikon  dioksida  (SiO2)  dan  aluminium  (Al2O3).  Seperti  kaolin  dan limbah  industri  terbang,  abu  terbang,  abu  sekam  padi,  silica  fume,  ampas  biji  besi  dan  lain-lain. Bahan-bahan  ini  kemudian  ditambahkan  ke  air  dan  bahan  kimia  senyawa  lain  yang  dapat  mengikat yaitu natrium hidroksida (NaOH) dan natrium silikat (Na2SiO3).
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
Selain  bahan-bahan  yang  disebutkan  diatas,  bahan  yang  digunakan  penulis  adalah  kapur.  Hal  yang sama  berlaku  untuk  batu  bara,  minyak  bumi  dan  gas  alam.  Di  Indonesia  memiliki  deposit  batu gamping  yang  melimpah  yang  memungkinkan  untuk  digunakan  untuk  mengganti  beberapa  atau Sebagian  semen  dalam  proses  produksi  mortar.  Kapur  adalah  benda  putih  dan  dibuat  dengan  halus batuan sedimen yang membentuk batuan penyusunnya mineral kalsium. Pasokan kapur di  Indonesia cukup memadai untuk pertukaran bagian dari kebutuhan semen dalam produksi mortar. Penggunaan kapur  dalam  mortar  geopolimer  memerlukan  penyelidikan  lebih  lanjut  untuk  klarifikasi  pengaruh kapur  terhadap  mortar  geopolimer. Karna  dalam  karya  ini  penulis  mencoba  mempelajari  pengaruh penambahan kapur pada semen geopolimer terhadap mortar geopolimer.

## B. Metedologi Penelitian
Metode  penelitian  adalah  cara  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data  yang  bertujuan  untuk menentukan  jawaban  permasalahan  yang  diuji.  Penelitian  ini  dilakukan  secara  eksperimental  yang dilakukan  dengan  melakukan  serangkaian  kegiatan  percobaan  untuk  mendapatkan  data.  Metode pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  yang  mengumpulkan  data dari hasil penelitian eksperimental yang berbentuk angka dan dapat dihitung serta berbentuk numerik. Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium  Teknik  Sipil  Kampus  C  Universitas  Bina  Darma Palembang.
Metode  penelitian  ini  yang  digunakan  adalah  eksperimen  dengan  penelitian  yang  bertujuan mengetahui kuat tekan mortar geopolimer berbasis fly ash  yang lolos saringan 200. Eksperimen yang dilakukan  adalah  mengganti  bahan  dasar  semen  pada  mortar  dikonverksional  dengan  bahan  abu terbang  (  fly  ash  ).  Dalam pembuatan mortar biasanya bahan  pengikat  diantaranya  semen,  agregat, danberupa air, dalam penelitian ini akan diganti dengan larutan NaOH, Fly Ash, Activator dan Kapur sebagai bahan pengikat campuran mortar menggunakan abu terbang ( fly ash ).
Pengujian  kuat  tekan  mortar  dilakukan  saat  benda  uji  berumur  28  hari  dengan  pengujian menggunakan mesin kuat tekan mortar yang mengacu pada standar SNI. Rumus yang digunakan untuk mendapatkan kuat tekan mortar Adalah :
Kuat tekan = Pmaks  …( 3.2 )
A
Keterangan ;
Kuat tekan = kuat tekan mortar kg/cm2 Pmaks = gaya tekan maksimum kg
A = luas penampang, cm 2 ( b x d )
Pengujian  dilakukan  pada  masing  masing komposisi pencampuran dengan setiap campuran memliki 3 benda uji Hasil pengujian  kuat  tekan  mortar  dari  tiga  benda  uji tersebut dicatat dan dirata ratakan . adapun untuk pengujian kuat tekan mortar yaitu . tempatkan benda uji di mesin kuat tekan jalankan mesin kuat tekan catat  beban  maksimum  pada  saat  benda  uji hancur.

## C. Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  dilakukan  di  fasilitas  laboratorium  teknik  sipil  Universitas  Bina  Darma  Kampus  C. Materi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  waktu  pengaturan  mortar  dan  kekuatan  tekan mortar  geopolimer  yang  terbuat  dari  bahan  dasar  fly  ash.  Pengujian  yang  dilakukan  melibatkan agregat halus seperti pengujian analisis saringan, pengukuran kadar lanau agregat halus, dan hasil tes densitas. Setelah menguji agregat halus, akan diperoleh persentase agregat halus, fly ash, air, aktivator kering, dan air yang akan digunakan untuk membuat benda uji berbentuk mortar dengan ukuran 5 x 5 x 5 cm, sesuai dengan SNI. Setelah itu, uji kuat tekan beton dapat dilakukan sesuai dengan umur yang telah direncanakan.
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL

## Rencana campuran Mortar
Rencana  campuran  mortar  adalah  komposisi  campuran  mortar,  metode  rancangan  campuran  ( mix  design  )  mortar  yang  digunakan  pada  penelitian  adalah  SNI  03-2834-2000.  komposisi campuran mortar tiap benda uji.

## Hasil pengujian Setting Time
Setting  time  dilakukan  pada  semua  benda  uji  mix  design,  pengujian  ini  dilakukan  untuk mengetahuin  pengaruh  kapur  dengan  variasi  persentase  1%  2%  3%  4%  terhadap  setting  time mortar  dan  dengan  w/c  0,30,  0,35,  0,40,  dan  0,45.  Waktu  pengikatan  awal  (  initial  sett  )  tidsk boleh kurang  dari  45  menit  dan  waktu  ikat  akhir ( final sett ) tidak boleh lebih dari 375 menit, menurut  standar  ASTM  C  -191.Pengujian  ini  diambil  dari  pembacaan  jatuhnya persentase pada vicat apparatus data pengujian setting time.

## 3. Setting Time Persentase 1%, 2%, 3%, 4% dengan w/c 0,30
Grafik 1 Hasil Gabungan setting Time Persentase 1%,2%,3% dan 4%
Dari data diatas dapat dilihat initial sett tercepat pada kapur persentase 4% dan yang terlama pada kapur dengan persentase 1%. sedangkan final sett tercepat pada persentase 4% dan terlama pada kapur  dengan  persentase  1%  dapat  disimpulkan  bahwa  penambahan  kapur  berpengaruh  pada variasi ini.
1. Setting  Time  Persentase  1% , 2%,  3%,  4%  dengan  w/c 0,35
Grafik  2  Hasil  Gabungan  Setting  Time  Persentase 1%,2%,3%,dan 4%
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
Dari data diatas dapat dilihat initial sett tercepat pada kapur persentase  4% dan yang terlama pada kapur dengan persentase 1%. sedangkan final sett tercepat pada persentase 4% dan pada kapur  dengan  persentase  1%  final  sett  melewati  menit  ke  375  yang  artinya  tidak  masuk  di Standar ASTM C- 191. dapat disimpulkan  penambahan  kapur berpengaruh  pada variasi  ini.
3. Setting  Time  Persentase  1% , 2%,  3%,  4%  dengan  w/c 0,40
Dari data diatas dapat dilihat initial sett tercepat pada kapur persentase  4% dan yang terlama pada  kapur  dengan  persentase  1%.  sedangkan  final  sett  semua  komposisi  kapur  dari persentase  1%, 2%, 3%, dan 4% melewati menit ke 375 yang artinya tidak masuk di Standar ASTM  C-  191.  yang  dapat  disimpulkan  pengaruh  penambahan  kapur  yang  digunakan bekurang dikarena air yang digunakan  terlalu  banyak  untuk  variasi  ini.
4. Setting  Time  Persentase  1% , 2%,  3%,  4%  dengan  w/c 0,45
Grafik  3  Hasil  Gabungan Setting  Time  Persentase 1%,2%,3%,dan 4%
Dari  data  diatas  dapat  dilihat  tidak  ada  initial  sett  dari  persentase  kapur  1%,  2%,3%,dan  4% dan  sedangkan  final  sett  set  komposisi  kapur  dari  1%, 2%, 3%, dan  4%  melewati  menit  ke 375  yang  artinya  tidak  masuk  di  Standar  ASTM  C-191.  yang  dapat  disimpulkan  pada komposisi  ini  proses  setting  time  pengaruh  penambahan  kapur  bekurang  karena  air  yang digunakan terlalu banyak untuk variasi  ini.
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL

## D. Penutup
Dari  hasil  penelitian  pengaruh  subsitusi  abu  batu  bara  terhadap  stabilitas  dan  kepadatan  campuran aspal beton AC-WC dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Pada  penilitian  ini  hasil  dari  pengaruh  penambahan  kapur  sangat  berpengaruh  dengan  nilai kuat  tekan  pada  umur  28  hari,  pada  penambahan kapur  dengan  persentase,1%,  2%,  3%  dan 4%  di  setiap  persentase  pada  umur  benda  uji      28  hari.  Nilai  kuat  tekan  tertinggi  pada penambahan kapur didapatkan pada persentase 1% pada umur 28 hari dengan nilai kuat tekan 6,8 Mpa, dan di Persentase penggunaan kapur yang terendah  kuat  tekan  dapat  di persentase 1% dengan  kuat tekan 1,2 Mpa.
b. Setting  time  penambahan  kapur  pada  fly  ash  dengan  persentase  1%,  2%,  memenuhi persyaratan  setting  time  (SNI  15-2049-2004).  Semakin  banyak persentase  kapur  yang  di tambahkan maka semakin cepat pula mencapai waktu pengikatan  awal (initial sett) dan waktu pengikatan  akhir (final sett). Setting  time  penambahan  kapur  pada  fly ash dengan  persentase 3%,  dan 4% tidak memenuhi persyaratan  setting time  (SNI 15-2049-2004) karena  w/c yang digunakan  berpengaruh  pada  proses  waktu  ikat.  Untuk  setting time  tercepat  terjadi  pada persentase kapur 4% dengan w/c 0,30 dengan total  setting  time  240 menit  atau  dalam  waktu 4 jam.
Setelah  melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh  kehalusan  abu  batu  bara  bottom  ash  terhadap stabilitas  dan  kepadatan  campuran  aspal  beton  AC-WC,  maka  penulis  dapat  memberikan  saran sebagai berikut:
1. Pada  saat  proses  pencampuran  bahan  pembentuk  mortar,  harus  lebih  teliti  dalam  membuat benda uji. Teutama pada saat proses mix design jangan terlalu lama ataupun terlalu cepat agar benda  uji  mendapatkan  kualitas  yang  baik,  karena  pencampuran  yang  terlalu  lama  akan menyebabkan mortar geopolimer menjadi lebih cepat kering sehingga sulit untuk dicetak. Dan dan  penambahan  air  harus  dilakukan  bertahap,  jika  air  langsung  ditambahkan  atau  tidak bertahap,  maka  adukan  mortar  yang  dihasilkan  tidak  sempurna.  Pada  pembuatan  mortar geopolimer  sebaiknya  air  yang  digunakan  jangan  terlalu  banyak  agar  nilai  kuat  tekan  dan waktu ikat lebih baik dari  penelitian  ini.
2. Pada  saat  proses  pembuatan  mortar  geopolimer  atau  mix  design  sebaiknya  menggunakan masker,sarung tangan, dan safety lainnya sebab ada zat kimia yang berbahaya.
3. Dalam  proses  pembuatan  aktivator  kering  harus  hati-hati  karena  mengandung  bahan  kimia yang berbahaya apabila terkena kulit secara langsung  akan  mengakibatkan melepuh, gatal  dan iritasi .
4. Untuk  penelitian  selanjutnya  disarankan  dalam  penggunaan  komposisi  air  menjadi  lebih sedikit sehingga mempermudah  dalam proses waktu ikat.

## Daftar Pustaka
Lisantono, Ade. & Purnandani, Yoseph. 2010. Pengaruh Penambahan Kapur Padam Terhadap Kuat Tekan Dan Modulus Elastisitas Beton Geopolimer . Konferensi Nasional Teknik Sipil. Universitas Udayana. Universitas Pelita Harapan  Jakarta.  Universitas  Atma Jaya.  YogyakartaM.
R. Utomo,  Teguh.  2017. Analisis Tekan Beton Geopolimer Dengan Bahan Alternatif Abu Sekam Padi Dan Kapur Padam. Universitas Muhammadiyah  Purworejo R.S, Syahfulah, Muh. 2022. Pengaruh Penggunaan Tanah Laterit Dan Kapur Padam Terhadap Kuat Tekan Beton Mortar Geopolimer. Universitas Muhammadiyah  Buton A.  Riyanto,  Eko.  2021. Analisi  Tekan  Mortar  Geopolimer  Berbahan  Silica  Fume Dan  Kapur Tohor. Universitas  Muhammadiyah  Purworejo
Tjokrodimulyo,K.  2009. Teknologi Beton. Yogyakarta:Universitas Gajah Mada.
Arrahmatur  Riziq.2018.  Optimalisasi  Waktu  ikat  kuat  tekan  beton  geopolimer  dengan  menggunakan metode pencampuran kering: fakultas vokasi institute  teknologi  sepuluh  November surabaya.